ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
347 
puedo emplear para las mezclas ó para los fon¬ 
dos* 
Cuando se mezcla nitrato de óxido de uranio 
con cromato do potasa, so evapora el líquido, se 
redisuelvo do nuevo ou el agua, y en fin, se pro- 
oipita por carbonato de potasa, so obtiene un pre¬ 
cipitado de un amarillo de limón, que después do 
lavado y seco da oon esmalto número 2 un ver¬ 
de-gris, el cual, triturado oon aceito y aplicado 
. sobre la poroelana, vuelve á salir on el fuego de 
la mufla. El autor no ha hecho experimentos 
mas minuciosos para sabor si el precipitado era 
cromato de ¿iranio ú óxido do uranio simplo. 
El óxido do niquel no puedo emplearse solo; 
pero oonvicno muchísimo para formar los more¬ 
nos descritos arriba. 
I'lomo. 
9 
El cromato de plomo da siempre sobro poroe¬ 
lana colores impuros; por eso el rojo obtonido por 
la fusión do esta sal oon el óxido rojo do plomo, 
no es constante sobro la porcelana. 
Tángslen'o. 
El ácido túngstico tambion da resultados des¬ 
favorables. 
Bárita. 
El cromato do bárita, indicado ya por Godon,- 
da sobre porcelana el inas hermoso amarillo oo- 
nocido. .Exige cuatro partos y media á cinco de 
esmalto; p Qro no e3 pQr f oc t am outo harinoso sino 
oon el esmalte. 
Núm. 2. Su oolor soporta muobou fuegos do 
^ ^ 08 m uy oonsístente. Mezclado con el 
Veri e de cromo, da diferentes matices amarillo- 
vtrt os. Lo mismo probablemente sucodoria oon 
os oolores dados por el plomo. Aplícase muy 
men sobro el osmalto plomizo del asperm; da, so¬ 
bro la porcelana un vidrio cuyas líneas pueden 
sor do una extrema finura. 
Verde de cromo. 
El óxido verde de cromo, preparado por la 
calcinación del^cromafo do protóxido de mercu¬ 
rio, es el mag b Qrm oso de todos los vordesj.no es 
neoesano añadir el cromato do potasa al nitrato 
de protoxido de mercurio; puedo hacerse esta 
adición en sentido inverso, ó también conservar 
en el liquido un exceso del uno ó del otro: des¬ 
graciadamente solo so obtienen diez y ocho de 
verde de cromo para ciento de cromato do pro- 
t 0 xi.lo do mercurio empleado. 
oí so emplea un exceso de cromato para pro¬ 
parar este, qu 0 d a 
encima del precipitado rojo 
quo se forma, un líquido amarillo-verde en el 
cual los álcalis no dan origen á ningún precipi¬ 
tado, pero que mezclado con sulfato de cobre y 
carbonato de potasa, da un ya poso verde cana¬ 
rio, ya verde papagayo; el protóxido de cromo 
preparado por el cromato do potasa y la sal amo¬ 
niaco, no puede emplearse; los verdes de cromo 
solo pueden mezclarse oon esmaltes que no con¬ 
tengan ó que contongan poco plomo; solo exi¬ 
gen de él tres ó tres partes y media de esmalto 
número 1. Para producir colores alfónsigo, 
aceituna y otros, antiguamente bo empleaba con 
suceso el siguiente proceden so mezclaba una 
disolución do cinco partes do cromato do potasa 
con otra disolución do sulfato de cobre, y se ob¬ 
tenía por medio del calor un precipitado poco 
abundaute de un amarillo-naranjado; se filtraba 
y so separaba del líquido precipitándolo con car¬ 
bonato de potasa un color rojo— moreno; si liqui¬ 
do filtrado de nuevo se lo añadia una parte de 
sulfato de cobro quo daba origen á un segundo 
precipitado rojo-moreno; en fin, una nueva fil¬ 
tración y precipitación con el carbonato de "pota¬ 
sa, daba un precipitado verde-papagayo, propio 
para sor empleado como oolor de fusión, mien¬ 
tras que los demás no pueden serlo: esto último 
verdo es cromato de cobro y puedo servir para 
la pintura al óleo. 
Azul-verde. 
Según Mr. Dumas para obtener esto color de r 
bo tomarse una parte do protóxido do oromo y 
dos partes do óxido do cobalto, someterlas á la 
acción de un fuego vivo, y añadir á la masa en 
semifusion tres partes del esmalto numero 1; 
el color obtenido parece negro. El autor mezcl 5 
las disoluciones concentradas do nitrato de cocal- 
to y de cromato de potasa; el precipitado’obteni- 
doSfué do un violeta negruzoo y dió con el esmal¬ 
te número 1 un vordo magnífico, poro menos 
hermoso quo sobre porcelana. 
Azul. 
Dos partes de óxido de zinc, ouaíro partes _ do 
fosfato do cobalto, y de silicato de alúmina divi¬ 
didas en el agua y mezcladas, dan un hermozo 
azul subido con un tinte rojizo. 
El fosfato do oobalto fundido por partes igua¬ 
les oon el de plomo, dan uu azul magm^co en 
tinte rojizo, que triturado con aceite, eolocado.so- 
bre porcelana y puesta al fuego de mufla, no sale, 
siempre ó no consorva su matiz. Cuando las ca¬ 
pas son muy gruesas, so acribilla fácilmente y 
salta en escamas. Con el esmalte mímero 2 el 
fosfato de cobalto da al fuego do mufla no mas 
quo un gris jiegruzco; tres partes de fosfato de 
cobalto hidratado, dos do óxido verde de cromo 
y doce de esmalto número 1 , fundidos juntos, dan 
un mal aznl-vorde. 
Una parte do óxido de cobalto, dos do óxido 
tomo n.—p. 45 
